990 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans la solution de chlorure double, et on laisse l'attaque se produire à température 

 très modérée (4^" environ) pendant 2 heures, en agitant souvent. Lorsque le cuivre, 

 tout d'abord précipité, est entièrement dissons, on élève lentement la températuie jus- 

 qu'à l'ébnllition, en activant le courant d'a/.ole, pour obtenir le passage d'une bulle 

 de gaz par seconde dans les flacons laveurs. 



Après j heure, les flacons à eau de bai'yle et à chloroforme sont détachés el 

 utilisés : le premier, pour la détermination pondérale de l'anliydride carbonique, 

 retenu à l'élat de carbonate, puis transformé en sulfate de barvum; le second, pour la 

 détermination volumétrique de l'oxyde de carbone, opérée en dosant l'iode libre au 

 moyen d'une solution étendue d'hyposuKite de sodium, ajoutée jusqu'à décoloration 

 complète du chloroforme, après vive agitation. 



Détermination du carbone total dégagé sous forme de composés gazeux. — On 

 dispose, après la fiole contenant le chlorure cuivrique, un tube de verre de 40'"' de 

 long, muni d'un fil de platine enroidé en double spirale autour d'un petit tube de 

 porcelaine de 3o''°' et placé dans l'axe du tube de verre, par un dispositif analogue à 

 celui adopté par MM. Breleau el Leroux (') pour l'analyse organique élémentaire. Le 

 fil de platine, étant porté au rouge par un courant électrique, provoque la combustion 

 des gaz carbonés mêlés à un courant d'oxygène pur arrivant par un tube latéral. 

 L'anhydride carbonique est absorbé dans une solution de baryte et dosé sous forme 

 de sulfate de liarvum, comme il est dit ci-dessus. 



Le résidu de carbone, recueilli et lavé en observant les précautions habituelles, 

 peut d'ailleurs être brûlé à son tour dans le même tube par l'action combinée de 

 l'oxygène pur et du platine porté au rouge (Leroux et Herzog), et l'on obtiendra 

 ainsi d'une façon très précise le dosage du carbone total dans les produits sidé- 

 rurgiques. 



L'application à un même acier des deux méthodes ci-dessus permet la 

 détermination : i"du carbone résiduel (C,); 1° du carbone dégagé sous 

 forme de C0^(C2) ; 3" du carbone dégagé sous forme de C.0(C3 ) ; 

 4° enfin de cehii dégagé sous forme de composés gazeux non encore 

 définis. 



Le Tableau suivant en donne trois exemples : 



c,. c,. c,,. c,. c loul. 



Acier mi-dur o,'275o o,oo57 o,oo5i 0,0009 o,28()7 



Acier dur 0,5960 o,oi8.5 0,0059 0,0171 o,637,j 



Acier extra-dur. .. . i,334o 0,0216 0,0061 o,oi58 1,3775 



Ce Tableau montre que, lorsqu'on attaque des aciers par du chlorure de 

 cuivre et de potassium très peu acide, à température modérée et dans un 



C) Comptes rendus, 16 septembre 1907. 



